SÉANCE DU "><) NOVEMBRE 1908. lo49 



moins d'antimoine que CoSb; ils abandonnent ce composé, sous forme de 

 poudre cristalline, non magnétique, lorsqu'on les traite par les acides chlor- 

 hydrique ou sulfurique. Cet autimoniure résiste, en eil'et, à l'attaque de 

 ces acides; Facidc chlorhydrique étendu n"a d'action sur lui que s'il est 

 oxydé; même concentré et bouillanl. cet acide n'en opère qu'une dissolution 

 très lente; l'acide sulfurique n'a d'ellél que concentré et chaud; il se produit 

 alors une action assez vive, avec dégagement d'anhydride sulfureux. 



II. D'autre part, nous avons préparé des alliages de cobalt et d'antimoine 

 pour les soumettre à l'action du trichlorure d'antimoine. Us s'obtiennent 

 homogènes, par union directe; nous avons effectué leur fusion dans 1 hy- 

 drogène; une incandescence se produit, lorsque le mélange pulvérulent des 

 deux corps atteint .5oo"; elle est particulièrement vivo pour la proportion 

 de i)~,ol[ pour 100 d'antimoine. 



Nos résultats nous conduisent à séparer ces alliages en trois classes : 



I" Les alliages contenant moins de 67,04 pour 100 d'antimoine, attirables à l'aimant, 

 abandonnent, sous l'influence des acides chlorliydrique ou sulfurique, des cristaux de 

 Co Sb, dénués de propriétés magnétiques. Maintenus autour de 800°, dans la vapeur 

 de trichlorure d'antimoine, ils perdent la propriété d'être attirés à l'aimant; le produit 

 titre alors 67,04 pour 100 d'antimoine. 



Le comjjosé Co Sb, maintenu dans un courant d'hydrogène, commence à perdre de 

 l'antimoine vers 1450°; aussi ces alliages, plus riches que lui en cobalt, peuvent-ils 

 être obtenus par la décomposition de cet anlimoriiiire. Dans ces ojiérations, CoSb, 

 privé de propriétés magnétiques, les acquiert dés la perte d'antimoine, ce qui (îxe 

 à 67,04 pour 100 d'antimoine la limite du magnétisme des alliages cobalt-antimoine. 



2° Les iillinges. cont'Miant de 67,04 à 80,27 pour 100 d'antimoine, se décomposent 

 facilement sous l'inlluence de la chaleur; maintenus à 1200° dans un courant d'hy- 

 drogène, ils fournissent rapidement le composé Co.Sb. La vapeur de trichlorure d'an- 

 tinjoine substituée à l'hydrogène ne change pas le résultat de l'opération; mais un 

 dépôt de chlorure de cobalt accompagne alors l'antimoine éliminé. 



Inversement, à iSoo", la vapeur d'antimoine entraînée par l'hydrogène sur le cobalt 

 nous a fourni CoSb. en lingots extrêmement fragiles. 



3" Les alliages à plus de 80,27 poi"" 'oo d'antimoine possèdent les propriétés des 

 précédents, mais le début de leur décomposition dans un courant d'hydrogène est fixé 

 à 700°; de plus, on peut en isoler, par attaques à l'acide azotique et lavage de la masse 

 obtenue par l'acide chlorhydrique ou la potasse, l'anlimoniure CoSb'-', contenant 

 80,27 pour 100 d'antimoine. Cet autimoniure est une poudre grise, cristalline, 

 résistant à l'action des acides chlorhydrique et sull'urique, ayant pour densité, à zéro, 

 7,76; il fond en se décomposant, dans l'hydrogène, \ ers 700°. 



Conclusions. — Nous ne pouvons indiquer ici que les principaux résultats 

 de trois éludes présentées le lO juillet i()o<S à la Société des Sciences phy- 



